45 
dunkler gefärbten, natürlich vorkommenden Succinit dagegen mehr oder weniger 
ausgesprochen gelb bis bräunlich gefärbt ist. 
Probe 2 besteht aus Succinit, der der Hauptmasse nach rein „flohmig“ 
war. Nach der einen Fläche hin findet sich in ihm ein System von mehr 
knochenfarbigen, konzentrisch angeordneten Bernsteinpartien eingebettet vor. — 
Durch das Klarieren im Ölbade wurde ein vollkommen klares, goldgelbes Produkt 
erhalten. In seinem Inneren zeigten sich nun zwei Flinten, die durch das Klären 
hervorgerufen waren, und zwar, wahrscheinlich auf dieselbe Veranlassung hin, in 
derselben Ebene nacheinander. Die eine von ihnen ist derber und kleiner, fast 
schuppenförmig, die andere feiner und zarter, aber ungefähr doppelt so groß. 
Probe 3 stellt einen dichten, weißen Knochen, sogenannten „Halbbastard“ 
nach R. Klebs dar, aus dem durch denselben Prozeß ein vollständig klares, 
blaßgelbes Stück erhalten wurde. 
Probe 4 besitzt dasselbe Ausgangsmaterial wie Nr. 3. Ein Plättchen 
davon war gemeinsam mit den auf Tabelle 5 bis 8 aufgeführten Täfelchen bis 
auf die Temperatur von 206,58° erwärmt worden, ohne daß es sich soweit 
aufgehellt hätte, um durchsichtig zu werden. Erst nach einem Erwärmen auf 
zirka 60° währeud eines Zeitraumes von 12 Wochen hatte es sich fast voll- 
kommen geklärt. Durch Behandlung mit der Feile und Schleifen mittels be- 
feuchteter Schlämmkreide wurde die dunkler gefärbte, veränderte Substanz 
von der Oberfläche entfernt. Da die Trübung nicht vollständig beseitigt 
werden konnte, war eine Bestimmung des spezifischen Gewichtes zwecklos. 
Probe 5 stellt klaren Bernstein von lichtgelber Farbe dar, dessen 
Brechungsquotient n — 1,534 ermittelt wurde. Beim Erwärmen im Ölbade 
nahm er eine goldgelbe Farbe an: ein Beweis dafür, daß sich in ihm Oxydations- 
vorgänge abspielten. Die beiden größeren planparallelen Flächen waren dabei 
uneben geworden; vorzugsweise zeigte die eine in hohem Grade diese Ver- 
änderung. Dort nämlich, wo die entstehenden Sonnenflinten dicht unter der 
Oberfläche entstanden waren, hatten Hebungen stattgefunden, die sich an ver- 
schiedenen Stellen in der Form zarter Aufwölbungen bemerkbar machten. 
Ließ man an diesen Flächen Licht reflektieren, so zeigten sich ihre Uneben- 
heiten in auffälliger Weise. Bei der Bestimmung des Index wurden aus diesem 
Grunde auch derart verschiedene Werte erhalten, daß erst nach dem Schleifen 
und längerem Polieren der Plättchen mittels Schlämmkreide auf Flanell an 
den wieder geebneten Flächen die Messungen fortgesetzt werden konnten. 
Die an derart zugerichteten Stücken gefundenen Werte sind der Tabelle 10 
eingefügt. Wurde die Behandlung mit erwärmtem Öl fortgesetzt, so sank das 
spezifische Gewicht weiter bis auf 1,0601 hinab; die Oberflächen waren wieder 
wellig geworden, doch gelang es trotz sorgsamen Polierens nicht mehr, Platten 
zu erhalten, an denen eine Fortsetzung der Messungen möglich gewesen wäre. 
Die sechs bestimmten Werte für den nunmehrigen Index liegen mehr oder 
weniger weit auseinander, jedenfalls weichen sie so stark voneinander ab, daß 
sie im Mittel nur einen solchen von sehr geringer Bedeutung haben; er liegt 
21 
